この規格は鋼材の熱間鍛錬作業における鍛錬成形比の表わし方について規定する。方向の主ヒズミ中,常に最大ヒズミの方向の変形比で表示する。2.2鍛錬成形比の表示方法は原則として鍛錬作業の種類を,定められた記号で添記して工程順に明りょうに記載する。成形比をつぎのとおり表示する。実体を鍛錬しその断面積を増し長サを減少した場合はこれをスエ込鍛錬といい,その鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。これに実体鍛錬を合併した場合はその鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。実体角材を1方向より圧縮し,圧縮方向に直角な2方向の変形度に著しい差を生ずるような鍛錬を展伸鍛錬といい,その鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。圧縮はT方向に行いLl>Wwとする。2方向よりの展伸鍛錬を合併した場合はその鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。方向が異なるので,これをとくに大ガッコ記号で区別する。0701-1957する。中空体を鍛錬し中空のままその断面積を減少し長サを増した場合これを中空鍛錬といい,その鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。鋼塊の荒延べ(実体鍛錬)を合併した場合はその鍛錬成形比をつぎのとおり表示する。成形比をつぎのとおり表示する。穴ヒロゲ鍛錬後中空鍛錬を合併した場合はその鍛錬成形比ぎをつのとおり表示する。鋼塊の断面積はその平均値をもって表示する。方向主ヒズミのうちの最大なものの変化比で表わすが,この主ヒズミの値は変形比の自然対数値を求めることによって得られる。